4. As medições fotométricas e colorimétricas podem ser feitas em 5 amostras. Devem tomar-se os valores médios. 5. Para os restantes ensaios devem ser usadas as amostras que não tenham sido ensaiadas. (1) As amostras de ensaio de materiais retrorrefletores de marcação serão aplicadas em painéis de alumínio desengordurados, com rebordos arredondados e 2 mm de espessura, e serão condicionadas durante 24 horas a 23 °C ± 2 °C a 50 % ± 5 % de humidade relativa antes de serem ensaiadas. ANEXO 5 PRESCRIÇÕES RELATIVAS ÀS DIMENSÕES DA MARCAÇÃO 1. Marcação da retaguarda e lateral com faixas 1.1. Disposições gerais As marcações consistem em faixas de material retrorrefletor. 1.2. Dimensões 1.2.1. A largura do material de marcação da retaguarda ou lateral é 50 mm + 10/– 0 mm. 1.2.2. O comprimento mínimo de um elemento de material de marcação retrorrefletor deve fazer com que no mínimo uma marca de homologação seja visível. ANEXO 6 ESPECIFICAÇÕES COLORIMÉTRICAS 1.
Após a sua remoção, a superfície enxuga-se com um pano macio e não deve apresentar quaisquer alterações visíveis, suscetíveis de reduzir a sua eficácia. 4. RESISTÊNCIA AO CALOR 4.1. Uma secção da unidade-amostra com um comprimento mínimo de 300 mm deve ser mantida durante 12 horas (no caso de refletores de plástico moldado, este período deve ser de 48 horas) numa atmosfera seca a uma temperatura de 65 ± 2 °C e, em seguida, deve poder arrefecer, durante 1 hora, a 23 ° ± 2 °C. Depois, serão mantidas durante 12 horas a uma temperatura de – 20 °C ± 2 °C. 4.2. A amostra deve ser examinada após um período de recuperação de 4 horas em condições normais de laboratório. 4.3. Depois deste ensaio, as amostras não devem apresentar quaisquer fissuras ou distorções consideráveis nas suas superfícies, em particular nas unidades óticas. 5. RESISTÊNCIA À LIMPEZA 5.1. Limpeza manual 5.1.1. Uma amostra de ensaio untada com uma mistura de óleo lubrificante detergente e de grafite deve poder ser facilmente limpa sem se danificar a face retrorrefletora, quando limpa com um solvente alifático suave, como o n-heptano, e lavada, em seguida, com um detergente neutro. 5.2. Lavagem à pressão 5.2.1. Quando sujeita a uma ação de pulverização contínua durante 60 segundos no componente de ensaio nas suas condições de montagem normais, uma amostra de ensaio não deve apresentar danos na face retrorrefletora nem descolamento do substrato ou separação da superfície de montagem da amostra nas seguintes condições de ensaio: a) Pressão da água/solução de lavagem de 8 ± 0,2 MPa; b) Temperatura da água/solução de lavagem de 60° - 5 °C; c) c) Caudal da água/solução de lavagem de 7 ± 1 l/min; d) Extremidade da lança de limpeza posicionada à distância de 600 ± 20 mm da superfície retrorrefletora; e) Lança de limpeza mantida num ângulo não superior a 45 graus da perpendicular à superfície retrorrefletora; f) Bico de 40 graus para criar um jacto em leque. 6. ESTABILIDADE DAS PROPRIEDADES FOTOMÉTRICAS 6.1. A autoridade homologadora tem o direito de verificar a estabilidade das propriedades óticas de um material retrorrefletor em serviço (quando utilizado para marcação ou como marcações/gráficos distintivos). 6.2. Os serviços administrativos das partes contratantes, em cujo território a homologação foi concedida, podem efetuar os mesmos ensaios. Se, no caso de um tipo de material retrorrefletor, ocorrem «falhas sistemáticas na utilização», as amostras do material ensaiado devem ser transferidas para a autoridade homologadora, que as avaliará. 6.3. Na ausência de outros critérios, a menção «falhas sistemáticas na utilização» para um tipo de material retrorrefletor deve ser estabelecida nos termos do ponto 6 presente regulamento. 7. IMPERMEABILIDADE??? À ÁGUA x [1] 0,585 0,610 0,520 0,505 amarela «Cor da luz refletida do dispositivo» As definições da cor da luz refletida figuram no ponto 2.30 do Regulamento n.o 48. 2.5. Descrição do goniómetro Na figura 2 do anexo 1, é reproduzido um goniómetro que pode ser utilizado para efetuar medições da retrorreflexão com base na geometria da CIE. Nesta figura, a cabeça fotométrica (O) é indicada, arbitrariamente, como estando verticalmente acima da fonte (I). O primeiro eixo é apresentado como sendo fixo e horizontal e situa-se na perpendicular ao semiplano de observação. Pode ser utilizada qualquer outra disposição dos componentes equivalente à apresentada. 2.6. Definição de «tipo» Materiais de marcação de diferentes tipos são materiais de marcação que diferem entre si em aspetos essenciais, nomeadamente: 2.6.1. designação ou marca comercial; 2.6.2. características do material retrorrefletor; 2.6.3. partes suscetíveis de afetar as propriedades do material ou dos dispositivos retrorrefletores. 3. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO 3.1. O pedido de homologação de um material de marcação retrorrefletor deve ser apresentado pelo titular da designação comercial ou marca de fabrico, ou, se necessário, pelo seu mandatário devidamente acreditado, e deve incluir em anexo: 3.1.1.